263 



rung; dieser heterogenen Mineral-Elemente zum Zwecke einer 

 getrennten Analyse ist nicht möglich. 



Alle jene Zellen und Blasen sind da, wo sie noch 

 nicht durch Verwitterung entleert worden , gänzlich mit Oli- 

 vin erfüllt, welcher keineswegs die prächtigen Krystalli- 

 sationen wie im pALLAs'schen Meteor-Eisen zeigt, welchem 

 das von Atacama sonst am ähnlichsten ist, wo er frisch aus 

 kleinen krystallinischen Körnchen von ^/^"' — Yj'" Grösse be- 

 steht, an welchen man zwar überall krystallinische Flä- 

 chen schillern sieht, jedoch ohne eine Krystall-Form genauer 

 bestimmen zu können. In Folge von Verwitterung sieht man 

 diesen Olivin durch alle Abstufungen hindurch in einen erdig- 

 mehligen aber noch immer zusammenhängenden Zustand über- 

 gehen und seine gelblich-grüne Farbe allmählich in blass 

 Ockergelb, Röthlichweiss oder reines Weiss verändern, zu- 

 weilen auch ein Talkerde-ähnliches Aussehen annehmen, wor- 

 aus aber doch meistens noch einzelne sehr feine Krystall- 

 Flächen heraus flimmern. Dem Volumen nach beträgt dieser 

 Olivin mehr als das Eisen. Von andern Mineralien konnte 

 nur in einer einzigen Zelle ein etwas glasig-glänzender Über- 

 zug erkannt werden, welcher von glasigem Augit herzurühren 

 schien. Befremdend waren an einigen Stellen theils über 

 dem Eisen selbst und theils auf den Talkerde-artigen Massen 

 (Fg. 6,7,8) die Harnische oder Spiegel: ziemlich ebene in paral- 

 leler Richtung schwach und flach gefurchte glänzende schwarze 

 Flächen. 



Bei der erwähnten Beschaffenheit der Eisen-Masse darf 

 man nicht erwarten, weder bei Bestimmung der Eigenschwere, 

 noch bei der Analyse gleichmässige Resultate zu erhalten. 

 Die Eigenschwere derselben beträgt nach Turner 6,687 (ge- 

 schmiedet = 7,188), nach Rümler 7,44—7,66^ nach Field 

 7,89, welche Angaben für ein Nickel-reiches Eisen viel zu 

 gering und wohl nur durch die Voraussetzung erklärlich sind, 

 dass zum Abwägen solche Stücke verwendet worden sind, die 

 noch Olivin-Zellen umschliessen, indem nämlich die Eigen- 

 schwere des Eisens zu 7,84 und die des Nickels zu 8,4—9,0 

 angegeben wird, — oder dass eine nicht unbeträchtliche Menge 

 leichter Metalle damit verbunden seye, welche letzte Vor- 



